122 



F. Einne, Physikalisch-chemische Bemerkungen 



Physikalisch-chemische Bemerkungen über tech 

 nisches und meteorisches Eisen. 



Von 



F. Rinne in Hannover. 

 Mit 12 Figuren im Text. 



Die im Anschluß an vorliegende Veröffentlichung zu gebende 

 Beschreibung eines Meteoreisens von Magdeburg veranlaßt 

 mich, zunächst auf einige von selten der Mineralogen im all- 

 gemeinen noch wenig gewürdigte Verhältnisse des künstlichen 

 Eisens einzugehen und weiterhin gewisse Vergleiche zwischen 

 letzterem und natürlichem Eisen heranzuziehen,, welche die 

 Deutung der Meteoreisen erleichtern. 



Bezüglich des technischen Eisens ist in letzter Zeit eine 

 förmliche neue Wissenschaft, eine Siderologie, erblüht, die, 

 gestützt auf mikroskopische Untersuchungen an Schliffen, mit 

 Hilfe physikalisch-chemischer Theorien ein sehr anschauliches 

 Bild von den außerordentlich merkwürdigen und praktisch 

 hoch bedeutsamen Eigenschaften des Eisens geliefert hat. 

 Es sei gestattet, einige Hauptzüge dieses Bildes im folgenden 

 wiederzugeben. 



Bekanntermaßen kommt in chemischer Hinsicht bei 

 dem technisch verwerteten Eisen außer Fe wesentlich Mn, Si, 

 event. P und S, und als besonders wichtiger Stoff C in Be- 

 tracht, dessen verschiedener Gehalt im Eisen ja die Gliederung 

 in Roheisen (ca. 4,7— 2,3 7^), Stahl (ca. 2,3— 0,5 7J und 

 Schmiedeeisen (ca. 0,5— 0,0 7o) bedingte Zuweilen spielen 



^ In England und Frankreich rechnet man das (im flüssigen Zustande, 

 durch Bessemer-, Thomas- oder Siemens-Martinprozei3 erhaltene) Flußeisen 

 (Flußschmiedeeisen) auch zam Stahl (nicht härtbarer Stahl). 



